105 



weder auffinden , noch in Erfahrung hringen können , wo er 

 früher aufgefunden wurde. Die Sammler, die ihn besessen, 

 oder in den Handel gebracht haben, sind längst verzogen oder 

 verstorben. 



4. Kaolin von Gleina. 



Der sandige Thon von Gleina ist hellgelb, fühlt sich sehr 

 fettig an, saugt Wasser begierig ein und giebt damit einen 

 sehr plastischen Teig. Beim Schlämmen sondert sich ein 

 feiner Sand ab , der mit vielen schon makroskopisch gut er- 

 kennbaren, silberglänzenden Schuppen gemengt ist. Das Auf- 

 geschlämmte sinkt langsam als sehr feiner Thon nieder, dessen 

 Dichte 2,71 ist. Unter dem Mikroskop bietet er dieselben 

 Erscheinungen wie der Chamotte-Thon von Eisenberg. Er ist 

 ungewöhnlich reich an Mikroschörliten , weniger an Mikrover- 

 miculiten. Aus diesem Grunde führe ich ihn hier mit auf, 

 obgleich weitere Untersuchungen von ihm nicht vorliegen. 



5. Kaolin von der rothen Mühle bei Osterfeld. 



Der Thon von der rothen Mühle zwischen Osterfeld und 

 Pitzschendorf hat eine sehr lebhaft - rothe Grundfarbe, welche 

 durch weisse Flecken, Adern und Flammen wenig unterbrochen 

 wird. Er lässt einen Uebergang zu den bunten Mergeln des 

 Rothes, wie in der Farbe, so auch in einem gut nachweis- 

 baren Carbonatgehalte erkennen. 



Dieser Thon ist recht plastisch. Beim Schlämmen hinter- 

 lässt er nur wenig — gegen 14 pCt, — Quarzkörner und Glim- 

 mer - artige Blätter. Der abgeschlämmte Theil lässt die ge- 

 wöhnlichen Form - Elemente , auch Mikroschörlit und Mikro- 

 vermiculit, erkennen. Seine Dichte ist 2,65. Er besteht aus: 



Quarz mit etwas Silicat 



15,3 



pCt. 



Kieselsäure .... 



37,2 



11 



Thonerde 



31,2 



11 



Eisenoxyd 



6,9 



11 



Eisenoxydul .... 



1,2 



11 



Kalkerde 



0,9 



11 



Talkerde 



0,3 



11 



Kali 



0,6 



11 



Natron 



0,3 



11 



Wasser 



5,3 



11 



Kohlensäure .... 



0,9 



11 



100,1 pCt. 



